分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：介绍细晶石、绿柱石的形成过程、成分、性质、用途？ 
回答：细晶石矿物概述:化 学  组 成： (Na,Ca)2Ta2O6(OH,F),CaO 10.43%，Na2O 5.76%，Ta2O5 82.14%，H2O 1.67%，由于Na，Ca常可被TR﹑U﹑TH等置换，Nb和Ta不仅彼此类质同相置换，又可被Ti等置换　鉴 定  特 征： 以其油脂光泽，解理和放射性为特征；　成 因  产 状： 细晶石则常见于花岗伟晶岩的钠长石化部位；　著 名  产 地：世界著名产地有瑞典Stockholm的Uto岛、美国加利福尼亚州、中国新疆阿尔泰地区等地。　名 称  来 源： 来自希腊文“micro”和“lithos”，含义分别是“小，细”和“石头”；晶体形态等轴六八面体组。晶体呈八面体、菱形,十二面体、四角三八面体外形。常见单形：、、等。晶体结构　晶系和空间群：  等轴晶系，Fd3m；晶 胞  参 数： a0=10.40Å；粉 晶  数 据： 2.98(1) 1.563(0.8) 1.836(0.8)物理性质　硬度：  5-6  比重： 6.4g/cm3  解理： 平行解理中等  断口： 贝壳状断口  颜色： 黄色至褐色  条痕： 淡褐至黄色  透明度： 透明  光泽： 油脂光泽，变生非晶质其光泽暗淡  发光性： 无  折光性：　其他： 具放射性光学性质 :　均质性, n=2-2.2. 绿柱石一 组成         绿柱石属于铍铝硅酸盐矿物，化学组成为Be3Al2[Si6O18]，含BeO 14.1%，Al2O3 19.0%， SiO2 66.9%。有些绿柱石可含Na、K、 Li、Cs、Rb等碱金属。Be和Al可被不同元素（铬、铁、锂、锰、钒等）所代替从而形成不同种类的宝石。绿柱石是炼铍的主要矿物原料，色泽美丽者是珍贵的宝石，如祖母绿、海蓝宝石等。二 晶体结构形态    绿柱石的晶体            晶体为六方晶系，六方双锥晶类，属环状结构硅酸盐矿物。晶体常呈六方柱，柱面上有纵纹，直径一厘米到几十厘米。集合体有时呈晶簇或针状，有时可形成伟晶，长可达几米，重达十多吨。三 物理性质         纯的绿柱石为无色透明，常见的颜色有绿色、黄绿色、粉红色、深的鲜绿色等，这与绿柱石内含有不同杂质有关：成分中富含铯时，呈粉红色，称为玫瑰绿柱石；含铬时，呈鲜艳的翠绿色，称为祖母绿；含二价铁时，呈淡蓝色，称为海蓝宝石；含三价铁时，呈黄色，称为黄绿宝石。玻璃光泽，断口可呈油脂光泽，透明至半透明。一轴负光性，折射率1.56—1.59。解理{0001}不完全。摩氏硬度7.5-8。相对密度2.6-2.9。绿柱石宝石可呈星光和猫眼效应。整个绿柱石族宝石通常含有气相、液相、固相各类包裹体。四 绿柱石宝石的分类     （1）祖母绿(Emerald)，绿柱石含致色离子Cr者，颜色呈翠绿色。  （2）海蓝宝石(Aquamarine)，绿柱石含致色离子Fe2+者，其颜色呈天蓝色或海蓝色。  （3）铯绿柱石(Morganite)，绿柱石含致色离子Cs、Li和Mn者，其颜色呈玫瑰红色。其英文名称来源于美国宝石爱好者(J.P.Morgan)的名字，又被称为“摩根石”。  （4）金色绿柱石(Heliiedor)，绿柱石含Fe3+者，呈金黄色、淡柠檬黄色。其英文名称来源于希腊语的“太阳”。  （5）绿色绿柱石(Dark Brown Beryl)，绿柱石含Fe2+（H2O）者，呈绿色。  五、伟晶岩型铍矿石检测报告来样为块度介于10～23cm的块状矿石，共约25kg，大部分矿石的表面可见到绿柱石所特有的纵纹，但部分为伟晶的内部碎块而未见纵纹；裂理发育；表面有时见少量白云母及粘土类矿物附着，外观见照片。大部分矿石表面见明显的纵纹，有时见白云母鳞片(亮白)附着。表面未见明显纵纹的伟晶内部碎块，内裂纹发育。图1 铍矿石的实体照片首先将样品破碎后缩分部分供显微镜观察，另一部分采用振磨机磨细至分析粒度作为综合样进行能谱分析、化学分析和X射线衍射分析，以从光学性质(主要是折光率和重折率)、化学组成及晶体结构上对矿物成分作出确切定名，并给出Be以及其它可能存在的有价元素的品位所得结果证明，该矿为伟晶岩型铍矿，绿柱石是其最主要矿物而其它矿物很少见，仅有少量白云母。一般伟晶岩中常见的共生矿物如长石、锂辉石等即使存在也很少，实为铍矿石的特富矿石；化学分析结果证明其中BeO含量超过了一级品的要求。综合样的能谱分析见图2图2 原矿综合样的能谱。超轻元素Be不能显示，杂质元素仅有少量Na、K、Fe，其它杂质含量较低。对矿石中需关注的重要化学元素的定量分析结果见下表化学组成分析结果(%)SiO2  Al2O3  BeO  CaO  MgO  K2O  Li  Nb  Ta62.82  17.95  13.29  0.27  0.43  0.14  0.03  <0.1  <0.1说明： 铍一级精矿要求BeO>11%；绿柱石矿物的理论化学组成中BeO约14.1%。要将BeO含量换算为Be含量只需除以2.78。综合样的X射线衍射分析结果见图3图3 综合样的X射线衍射谱。除绿柱石外，仅见白云母的弱线，证明基本上由绿柱石组成。据前述资料可以认为：该矿为伟晶岩型铍矿，就当前取样而言，其中基本上由绿柱石组成，其它杂质矿物仅见少量白云母，未见一般伟晶岩中常见的共生矿物如长石、锂辉石等，实为铍矿石的特富矿石，其中BeO含量超过了一级品的要求，达到13％左右，而Li、Nb、Ta等均很低因此，该矿可通过拣选得到高品级精矿，而本矿石可作为一级绿柱石矿产品销售